28 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



de tir. Sans entrer dans le détail des constatations faites et des résultais 

 obtenus, qui ont fait ]'ol)jet de rapports et comptes rendus à Tlnspection 

 permanente des Fabrications de Tartillerie en 1917 et en 1918, nous 

 croyons devoir attirer Taltenlion sur les points suivants que nous estimons 

 essentiels à ne pas perdre de vue lors des applications que l'on serait incité 

 à faire dans cette voie : 



1° La fonte dite « aciéréiî » type, qui se compose schématiquement de 

 lamelles de graphite englobées dans la perlite (') et qui possède souvent 

 une teneur assez importante (0,8-1 pour 100) en manganèse, est, pour ces 

 raisons, à faible vitesse critique de trempe. Aussi des échantillons de 20™"^ 

 d'épaisseur (épaisseur moyenne des parois d'un obus de i55 F. A.)accusenl- 

 ils par trempe vive (à 85o*^ dans l'eau) une très forte pénétration de trempe 

 atteignant l'hypertrempe au centre; par revenu à 5oo°, on conserve dans 

 toute l'épaisseur une forte dureté à la bille, de l'ordre de 200 à 270 unités 

 Brinell. 



Mais ce grand pouvoir trempant accroît considérablement les chances de 

 tapures à la trempe, d'autant plus que les lamelles de graphite jouent le 

 rôle d'entailles aiguës internes et que les moulages en fonte sont loin d'avoir 

 l'homogénéité de constitution des pièces en acier forgé. Pour éviter cet 

 accident, on est conduit à adopter des vitesses moyennes de refroidisse- 

 ment relativement faibles (trempe à l'huile, trempes à durée limitée, etc.). 



2° En raison de la non-uniformité des propriétés mécaniques dans une 

 série de pièces en î'onte moulées, même lorsque ces dernières proviennent 

 d'une même coulée, il apparaît comme nécessaire de recourir à une qualifi- 

 cation individuelle préalable et finale, par l'essai à la bille par exemple, et 

 d'effectuer un revenu si l'on désire des qualités mécaniques définies et assez 

 constantes. 



D'autre part, on sait que l'appréciation des propriétés mécaniques des 

 pièces en fonte moulées est illusoire si l'on se base sur les résultats d'essais 

 d'éprouveltes coulées séparément, l'état et les propriétés du métal étant 

 fonction de la masse de la pièce; l'intervention des phénomènes de péné- 

 tration de la trempe vient encore renforcer, dans le cas d'un traitement 

 thermique, l'écart existant entre les pièces et les éprouvettes et ceci ne doit 

 pas être perdu de vue en ce qui concerne le contrôle de réception. 



3" Enfin, le fait qui paraît être le plus important à faire ressortir, c'est 

 que les traitements thermiques déterminent 'a },oiosilé du métal, porosité 



(') Voir A. l^ORTEViN, Rev. Met., l. 19, 19^.2, p. 9,35. 



